663 
R V. MATTEUCCI 
0,96 % di CaO e 0,22 % di MgO. — Il caolino, mineralogica- 
mente parlando, è della ben nota composizione definita (’): 
SiO 2 
A1 2 0 3 
H 2 0 
100,00 
46,40 
39,70 
13,90 
Nel nostro caso, a 34,66 di allumina corrisponde 40,32 di silice 
per formarne il silicato. Abbiamo perciò 
52,24 — 40,32 = 11,92 
di silice in eccedenza, la quale deve in parte entrare a formare i 
silicati di potassa e soda e forse ferro, e in parte trovarsi come 
silice libera non separatasi colla levigazione. 
Dal risultato dell’analisi il si potrebbero trarre le seguenti 
conclusioni circa al valore industriale di questo caolino: 
1° che la quantità, di silice libera (24 %) non offrirebbe 
ostacolo di sorta sull’ ottenimento di buone porcellane, giacché questa 
si asporterebbe col semplice lavaggio ; 
2° che l’ossido di ferro e il carbonato calcico non vi si 
trovano in tale quantità da diminuirne la plasticità ; 
3° che la piccola dose di carbonato magnesico, invece che 
diminuirne, ne aumenterebbe sensibilmente la plasticità; 
4° che la quantità di alcali non sarebbe tale da produrre 
il rammollimento del materiale caolinico, ma sarebbe per lo con- 
trario adatto ad indurre nella massa quella semivetritìcazione che 
impartisce alla buona porcellana la sua caratteristica traslucidità. 
Dal risultato dell’analisi eseguita si può avere mediante sem- 
plice calcolo la composizione media del materiale che non abbia 
subito levigazione di sorta. Infatti, sapendo che per mezzo del 
f 1 ) Tschermak (4, Lehriuch dcr mineralogie. Wien, 1881. ]>. 510. 
